VAN BINAIRE META ALLEG BERINGEN. 



19 



op die plaats gevolgd. Dit proces gaat op elke plek door tol dat 

 daar 80 °/ der smelt als zilverkristallen is afgescheiden op liet oogen- 

 blik dat de temperatuur ter plaatse tot 777° is gedaald en de om- 

 spoelende smelt daar de eutektische samenstelling heeft verkregen. 

 Dat oogenblik wordt achtereenvolgens bereikt in de verschillende 

 gedeelten der massa, in de richting van buiten naar binnen en 

 tevens, maar met geringere tijdsverschillen, van beneden naar boven. 

 Het eerste steeds aan den wand. Maar nu gebeurt er iets anders. 

 Wanneer in een stuk van de buitenste laag, de daar aanwezige 

 zilverkristallen beginnen samengekit te worden door het daartusschen 

 zich bevindende eutektiknm dan moet door de volumevermindering 

 van het stollende eutektikum in elk vertikaal laagje een onmiddellijke 

 aanvulling door het nog vloeibare deel van het daarnaast gelegen 

 laagje geschieden, hetwelk bestaat uit smelt, ook reeds van de eutek- 

 tische samenstelling of misschien nog zilverrijker. In ieder geval 

 ontvangt elk stollend vertikaal laagje niet ver van den buitenwand 

 daardoor een, zij het kleine, toevoer van vloeistof komende van de 

 aangrenzende laag waar de temperatuur nog iets hooger is. Wat 

 toegevoerd wordt in een bepaald volumedeeltje is daarbij steeds 

 van lager gehalte dan de gemiddelde samenstelling van dat deeltje; 

 het zal wel niet ver van de waarheid afwijken als wij zeggen dat 

 het ongeveer de samenstelling van het eutektiknm heeft. De buiten- 

 lagen ondervinden dus een invloed, die plaatselijk het gehalte ver- 

 laagt (steeds in het geval eener smelt van „hoog" zilvergehalte.) 



In maxima zou deze verlaging zooveel kun- 

 nen bedragen als veroorzaakt wordt door 

 eene toestrooming van zooveel eutektikum 

 op een bepaald gedeelte als noodig is om 

 de inkrimping van het op die plaats zelve 

 vastgeworden eutektikum weder aan te vul- 

 len. Daarover nog beneden. 



In Fig. 4, eene schematische voorstel- 

 ling van den toestand op het oogenblik 

 gedurende de stolling, waarop de buiten- 

 ste laag geheel vast geworden is, stellen 

 de horizontale pijltjes de verschuivings- 

 richting van het eutektikum voor. 



In de centrale gedeelten van de smelt 

 moet noodzakelij kenvijze het complement van de veranderingen (in ge- 

 halte) aan de buitenzijde optreden. Dat laat zich ook niet moeielijk 

 beredeneeren. De totale opschuiving van eutektikum in de richting 

 der horizontale pijltjes gaat gepaard met gelijktijdige vloeistofverplaat- 



B 2* 



Schematische voorstelling 



eener vertikale doorsnede 



door een kristalliseerende tin. 



O Zilverkristallieten. 



W Vast eutektikum. 



Fig. 4. 



